DES SUBSTANCES FERROMAGNÉTIQUES. 537 



II. — Partie thermique. 



C'est l'apparition d'un coude brusque dans la courbe 

 des chaleurs spécifiques moyennes entre 17' et î' de 

 la magnétite et, par conséquent, d'une discontinuité 

 dans les chaleurs spécifiques vraies, qui a suggéré 

 l'évaluation magnétique de cette discontinuité. 



Pour contrôler, au moyen d'expériences calorimé- 

 triques, les résultats magnétiques que nous avons 

 exposés ci-dessus, il est nécessaire que, dans le voisi- 

 nage de la perte du ferromagnétisme spontané, les 

 expériences soient suffisamment rapprochées pour 

 fixer le détail du phénomène. Parmi les expériences 

 antérieures à ce travail' sur la chaleur spécifique des 

 métaux magnétiques aux diverses températures, celles 

 de Pionchon sur le fer sont seules assez complètes. 

 Celles de Pionchon sur le nickel et le cobalt, celles de 

 Tilden sur le nickel donnent trop peu de points dans 

 le voisinage de la température ; celles de Harker sur 

 le fer, assez exactes sans doute dans l'ensemble, pré- 

 sentent des erreurs accidentelles assez grandes pour 

 rendre impossible la détermination des chaleurs spéci- 

 fiques pour de petits intervalles. 



Malheureusement l'échelle des températures de 

 Pionchon est dilTérente de celle de nos expériences 

 magnétiques et thermiques dans lesquelles les couples 

 thermoélectriques ont été étalonnés avec les points 

 fixes de Holborn et Dav. Nous avons donc fait une 



m 



' Pionchon. Ann. Chim. Phys., 6« série, t. XI. p. 33; (Fer. 

 Nickel, Cobalt): — Tilden, Phil. Trans., A. t. CCI. p. 37; 1903 

 {N'ckeh; — Harker. Phil.Mag., 6« série, t. X, p. 430; 1905 (Fer). 



